— 64 — 



Si è creduto perciò opportuno compiere in questo senso una serie di 

 ricerche su magnesie derivanti da magnesiti italiane e confrontarne il com- 

 portamento con quello dell'ossido di magnesio proveniente da carbonato quasi 

 puro, e ciò per stabilire l' influenza che esercitano le varie impurezze sempre 

 presenti nelle magnesiti. 



A questo scopo è stata esaminata la velocità con cui si idrata MgO 

 derivante dalla scomposizione di carbonati di diversa provenienza, mantenuti 

 per tempi diversi a temperature successivamente crescenti da 800° a 1400°. 



È noto infatti che i refrattari di magnesia debbono le loro eccellenti 

 qualità, fra l'altro, anche alla proprietà di idratarsi lentamente a contatto 

 dell'acqua. Infatti l'uso della calce, che pure potrebbe fornire buoni refrat- 

 tari, non si è mai esteso appunto per la facilità con cui essa si spegne 

 anche nella forma più compatta che può ottenersi quando la si calcina in 

 presenza di piccole quantità di fondente come argilla ed ossido di ferro. 



Sulla velocità di idratazione dell 'MgO si conoscono solo i risultati 

 ottenuti da P. De Mille Campbell (*) idratando l'ossido proveniente dalla 

 calcinazione a temperature successivamente crescenti — fino a 1450° — di 

 una magnesite naturale contenente: 1,24% Si0 2 , 1,32 % Fe 2 3 -f- A1 2 3 , 

 1 ,94 % CaO. Dalle sue esperienze Campbell ha concluso, fra l'altro, che 

 tra 1000° e 1100° si verifica una variazione nella costituzione dell'ossido 

 di magnesio accompagnata da diminuzione marcata della velocità di idra- 

 tazione. Il Campbell perciò in sostanza ha confermato l'esistenza di due forme 

 di magnesia e ne ha fissato — nel caso del prodotto da lui studiato — il 

 punto di trasformazione intorno a 1100°. 



È stato esaminato da noi il comportamento dell'ossido risultante da 

 carbonati che avevano le composizioni seguenti: 





I 



II 



III 



IV 



V 



MgO 



40,85 



41,86 



41.54 



44,10 



44,04 



CaO 



2,58 



2.96 



1,60 



1,07 



3,25 



Ee 2 3 + A1 2 3 . 



assente 



3,31 



0,88 



1,84 



0,88 



Si0 2 



assente 



0,90 



10,10 



0,46 



3,42 



Perdita per calcina . 



56,34 



50,80 



45,64 



52,30 



48,33 



Il prodotto I è stato acquistato in commercio; il II era stato fornito 

 dalla Società « Magnesite » di Castiglioncello e proveniva dagli scavi a giorno 

 in località Poggio Nocini: il III proveniva dalle cave di magnesite della 

 ditta Sclopis in località « Givoletto »; il IV era stato fornito dalla Società 

 Magnesite di Val d'Elsa e proveniva dalla miniera « Querceto » in Casale 

 d'Elsa; il V era stato fornito dalla stessa Società « Magnesite » di Casti- 



(!) J. Ind. Eng. Gh., 1, 665 (1909); id. id., 10, 595 (1918). 



